84 Max Schläpfer. 
21. Hillebrandit Ca,Si0,-H,0, rhombisch. 
Nadeln, die gerade Auslöschung mit positiver Hauptzone zeigen. 
Sie sind oft zu Büscheln vereinigt und haben den grösseren Brechungs- 
index zwischen Chinaldin (» = 1,609) und Chinolin (1,623). In Salz- 
säure sind sie löslich. Sie entstanden bei Versuchen, die neben H,O 
nur CaO, SiO, und CaCl, als Beschiekung enthielten. Sie stimmen 
in allen messbaren Eigenschaften mit Hillebrandit Ca,SiO,-H,0 
überein. Die Lichtbrechung dieses Minerals « = 1,605 und y = 1,612 
ist innerhalb der Fehlergrenzen gleich der an meinen künstlichen 
Kristallen gefundenen. Der Hillebrandit ist optisch negativ, der 
Charakter der Hauptzone aber positiv‘). Auch die Löslichkeit in 
Salzsäure hat er mit meinen künstlich dargestellten Kristallen 
gemeinsam. 
22. Kalziumoxychlorid oder -hydrat? 
Ebenfalls gerade auslöschende Nadeln mit c in der Haupt- 
richtung. Der Brechungsexponent liegt zwischen Bromoform (n = 1,592) 
und Chinaldin (z = 1,609). In HCl sind sie löslich. Infolge ihres 
Vorkommens in Versuch 181 können sie nur CaO und HCl enthalten. 
Vielleicht gehören Sie einem Ca-Oxychlorid oder -hydrat an. Sie 
können mit keiner beschriebenen Verbindung identifiziert werden. 
23. Stäbchenförmige Kristalle mit dachförmiger Endigung. 
Mit Hilfe des Rots erster Ordnung konnte keine Doppelbrechung 
wahrgenommen werden. Die Kristalle verschwinden in Chlorbenzol 
(n = 1,523). Sie werden von kalter Salzsäure zersetzt. 
24. Hedenbergitähnlicher Augit, Monoeclin (vergl. Tafel 1, 
Fig. 16). 
Stengelige Kristalle mit bald schiefer, bald gerader Auslöschung. 
Die grösste Auslöschungsschiefe von e mit der Hauptzone beträgt 
46°—47°. Die Doppelbrechung ist dann von der Grössenordnung 
0,03. Werden die Kristalle um 90° gedreht, so zeigen sie äusserlich 
Bilateralsymmetrie und haben c parallel zur Längsrichtung. Die 
Doppelbrechung ist in dieser Lage bedeutend kleiner. Sie dürfte. 
zwischen 0,005 und 0,010 liegen. Daraus ist zu schliessen, dass die 
Kristalle monoklin sind und die mittlere Elastizität senkrecht zur 
Symmetrieebene haben. Die Brechungskoeffizienten liegen y etwas 
höher, « tiefer als Methylenjodid (n — 1,76). Die Kristalle haben 
schwach gelblichgrüne Farbe. Sie sind in Salzsäure unlöslich. 
_ Die optische Orientierung und die Auslöschungsschiefe sprechen 
für einen Augit. In Betracht kommen der Zusammensetzung nach 
') F. E. Wright. On Three Contaet Minerals fro 
1 5 P ei rangOo; 
Mexico. Am. Journ. Sei. Fourth Series, Vol XXVI p- ei es, Den 
